1904- ^^O- I- SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCEIMELZLÖSUNGEN. 167 



Je mehr diese gemischten Lösungen sich der eutektischen Mischung 

 Anorthit : Melilithmineral nähern, je kleiner wird — unter Voraus- 

 setzung derselben Abkühlungszeit — die Menge wie auch die Grösse 

 des ausgeschiedenen Minerals (siehe die graphischen Darstellungen Teil I, 

 Fig. 3 und die Tabellen S. 71 — 72 ebenda): und zwar ist diese Abnahme 

 der Kr}'stall-Menge wie auch der Krystall-Grösse sehr beträchtlich. Diese 

 gemischten Anorthit-Melilithmineral-Lösungen, annähernd von der Zusam- 

 mensetzung wie die eutektische Mischung derselben, erstarren bei schneller 

 Abkühlung beinahe rein glasig, einige selbst rein glasig. 



Bei einer V'erzögerung der Abkühlung erhalten wir dagegen mehr 

 kr}'stalline Produkte; mit anderen Worten, die Krystallisation wird in 

 diesen relativ viskosen Schmelzen, mit erniedrigter Krystallisationstem- 

 peratur, durch eine lange Krystallisationszeit befördert. 



2. »Die Eigenschaft der Tonerde-Überschüsse, die Ausscheidung 

 der Silikatmineralien zu verzögern ^ habe ich in einem besonderen Ab- 

 schnitt, S. 218 — 2^3 in »Mineralbildung in Schmelzmassen >^ früher be- 

 sprochen. Von den vielen dort zusammengestellten Tatsachen brauche 

 ich hier nur ein kurzes Referat zu geben: 



Wenn eine Schmelzmasse, annähernd von der Zusammensetzung 

 irgend eines sich leicht individualisierenden Silikatminerals (wie Olivin, 

 Akermanit-Melilith-Gehlenit, Augit, hexag. ^^^-Metasilikat u. s. w) mehr 

 Tonerde enthält, als zur Bildung des betreffenden Silikats nötig ist, so 

 verliert die Schmelze hierdurch an »Krystallisationsfähigkeit«, was sich 

 darin äussert, dass in demselben Zeitraum weniger und kleinere Kry- 

 stalle entstehen, oder gar die ganze Schmelze rein glasig erstarrt. — 

 In den Metasilikatschmelzen mit mittleren Relationen zwischen Ca und 

 MgyFe geht die Ausscheidung von Augit selbst bei einer Dauer der Ab- 

 kühlung von nur etwa einigen Minuten leicht von statten, wenn die 

 Schmelzmasse gar keine Tonerde enthält; bei derselben Abkühlungszeit 

 wird das Produkt ganz glasig, wenn der Tonerdegehalt ca. 6—8 ^Ivt 

 beträgt, während sich Augit selbst bei einem Tonerdegehalt von 7 — io<*/o 

 in reichlicher Menge und in ganz grossen Individuen ausscheiden kann, 

 wenn die Abkühlung mindestens einige Stunden dauert; bei noch höherem 

 Tonerdegehalt, 12 — 18*^/0, wird das Produkt glasig bei einer Abkühlungs- 

 zeit von einigen Stunden, dagegen krj^stallinisch bei einer Zeit von ein 

 paar Tagen. — In entsprechender Weise verhält es sich auch mit den 

 anderen Silikatmineralien. ^ 



' Siehe das Referat meiner eben citierten Arbeit in R. Brauns, Chemische Mineralogie, 

 S. 244. 



